## KUAT TEKAN BETON DAN MORTAR MENGGUNAKAN AGREGAT NDORA DAN AGREGAT AESESA
Viktorius K. Bhala 1 (fekibhala@gmail.com)
Elia Hunggurami 2 (eliahunggurami@yahoo.com)
Dolly W. Karels 3 (dollywkarels@gmail.com)

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton  dan  mortar menggunakan  agregat  Aesesa  dan  Ndora  Kabupaten  Nagekeo  dan  membandingkan  terhadap beton  dan  mortar  menggunakan  agregat  Takari  yang  umum  dipakai  di  kota  Kupang.  Nilai  kuat tekan  beton  dengan  diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm  dengan  umur  perawatan  28  hari  untuk mutu 15 MPa dan 25 MPa memakai agregat Takari, Aesesa, Aesesa mix Takari, Ndora,  Ndora mix Takari berturut turut sebagai berikut 17,46 MPa dan 26,23 MPa, 15,90 MPa dan 25,26 MPa, 13,02 MPa dan 22,15 MPa, 15,08 MPa dan 22,15 MPa, 11,01 MPa dan  19,67 MPa. Nilai kuat tekan mortar dengan dimensi 5 x 5 x 5 cm pada umur 28 hari dengan variasi campuran 1 PCC : 2 Psr,  1  PCC  :  4  Psr,  1  PCC  :  6  Psr,  1  PCC  :  8  Psr,  1  PCC  :  10  Psr,  memakai  agregat  Takari, Aesesa  dan  Ndora  berturut  turut  adalah  32,08  MPa,  22,0  MPa,  16,13  MPa,  11,33  MPa,  8  MPa dan 28,00 MPa, 18,88 MPa, 13,12 MPa, 8,96 MPa, 6,08 MPa dan  25,92 MPa, 17,12 MPa, 12,16 MPa, 7,84 MPa, 5,20 MPa.

## Kata Kunci: Agregat Ndora, Agregat Aesesa, Kuat tekan, Beton, Mortar

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  value  of  compressive  strength  of  concrete  and mortar  using  Aesesa  and  Ndora  aggregates  Nagekeo  regency  and  compare  it  to  concrete  and mortar  Takari  which  are  commonly  used  in  the  city  of  Kupang.  The  value  of  the  compressive strength  of  concrete  with  a  curring  age  of  28  days  for  quality  of  15  and  25  MPa  using  the aggregates of Takari, Aesesa, Aesesa mix Takari, Ndora, Ndora mix Takari respectively is 17,46 MPa and 26,23 MPa, 15,90 MPa and 25,26 MPa, 13,02 MPa and 22,15 MPa, 15,08 MPa and 22,15  MPa,  11,01  MPa  and  19,67  MPa.  Compressive  strength  value  of  the  mortar  with dimensions of 5 x 5 x cm at the age of 28 days with a variation of 1 PCC : 2 Psr, 1 PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr, 1 PCC : 8 Psr, 1 PCC : 10 Psr using the aggregates of Takari, Aesesa and Ndora respectively 32,08 MPa, 22,0 MPa, 16,13 MPa, 11,33 MPa, 8 MPa and 28,00 MPa, 18,88 MPa, 13,12  MPa,  8,96  MPa,  6,08  MPa  and    25,92  MPa,  17,12  MPa,  12,16  MPa,  7,84  MPa,  5,20 MPa.

## Keywords: Ndora Aggregates, Aesesa Aggregates, Compressive Strength, Concrete, Mortar

## PENDAHULUAN
Beton dan mortar merupakan bahan konstruksi yang penggunaannya masih sangat tinggi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan berbagai keunggulan beton dan mortar, salah satunya adalah bahan penyusunnya  yang  dapat  diperoleh  dari  daerah  disekitar  tempat  konstruksi.  Agregat  halus  dan kasar yang terdapat pada tiap daerah, memiliki variasi serta kualitas yang berbeda, yang tentunya akan  menghasilkan  mutu  beton  yang  berbeda  pula.  Oleh  karena  itu  Pemilihan  bahan  material beton yang tepat akan sangat berpengaruh terhadapa mutu beton yang dihasilkan. Semakin bagus material yang didapat maka akan semakin meningkatkan mutu beton.
1 Prodi Teknik Sipil – FST Undana, (penulis korespondensi);
2 Prodi Teknik Sipil – FST Undana;
3 Prodi Teknik Sipil – FST Undana.
Sumber agregat beton yang sering digunakan oleh masyarakat di kabupaten Nagekeo antara lain agregat  Ndora  dan  agregat  Aesesa.    Agregat  Ndora  adalah  agregat  yang  lokasinya  berasal  dari Ndora,  kecamatan  Nangaroro,  sedangkan  agregat  Aesesa  merupakan  agregat  yang  berada  di sungai  Aesesa,  Kelurahan  Mbay  2.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  mengetahui tingkat  kualitas  agregat  serta  nilai  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan agregat dari kedua daerah tersebut dan membandingkannya terhadap beton Takari.

## KAJIAN PUSTAKA

## Beton
Beton  merupakan  campuran  antara  semen  Portland  atau  semen  hidraulik  yang  lain,  agregat halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan  yang  membentuk  massa  padat (SNI 03-2847-2002).

## Mortar
Mortar  adalah  campuran  yang  terdiri  dari  semen,  agregat  halus,  dan  air  baik  dalam  keadaan dikeraskan ataupun tidak dikeraskan (SNI 15-2049-2004).

## Semen Portland Komposit
Semen  Portland  komposit  adalah  Bahan  pengikat  hidrolis  hasil  penggilingan  bersama  –  sama terak  semen  Portland  dan  gips  dengan  satu  atau  lebih  bahan  organik,  atau  hasil  pencampuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan anorganik lain (SNI 15-7064-2004).

## Agregat Kasar
Agregat  kasar  merupakan  kerikil  sebagai  hasil  disintegrasi  ‘alam’  dari  batuan  atau  berupa  batu pecah  yang  diperoleh  dari  industry  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  antara  5  mm sampai 40 mm (SNI 03-2847-2002).

## Agregat Halus
Agregat  halus  adalah  pasir  alam  sebagai  hasil  disintegrasi  ‘alami’  batuan  atau  pasir  yang dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  sebesar  5,0  mm  (SNI  03- 2847-2002).

## Air
Air berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan kelecakan yang perlu untuk penuangan beton.

## Pengujian Karakteristik Material
Sebelum dilaksanakan penelitian, terlebih dahulu dilakukan persiapan alat serta pengujian bahan yang  diperlukan.  Adapun  bahan  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  antara  lain agregat  halus  dan  kasar  Ndora,  agregat  halus  dan  kasar  Aesesa,  semen  Kupang,  air,  beberapa bahan  dan  alat  perlengkapan  lainnya.  Metode  yang  digunakan  dalam  perencanaan  campuran beton (mix design) dan mortar untuk pengujian ini adalah SNI 03 – 2834 – 2000 dan SNI 03 – 6825 – 2002. Pengujian kuat tekan beton dan mortar dilakukan pada umur 28 hari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Beton,  program  studi  Teknik  sipil  universitas  nusa cendana kupang, dengan benda uji beton berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm serta benda uji mortar berukuran 5 x 5 x 5 cm dengan umur perawatan benda uji beton dan
mortar adalah 28 hari. Penelitian yang dilakukan di laboratorium beton adalah pengujian agregat, perencanaan campuran serta pengujian kuat tekan beton dan mortar.

## Tahapan Pelaksanaan Pengujian
Tahapan – tahapan pelaksanaan pengujian yang dilakukan antara lain :
1. Persiapan alat serta pemeriksaan bahan – bahan penelitian.
2. Melakukan perencanaan komposisi campuran yang digunakan dalam pembuatan benda uji.
3. Pembuatan  benda  uji  silinder  beton  berdiameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm  serta  benda  uji mortar berbentuk kubus berukuran  5 x 5 x 5 cm.
4. Perawatan benda uji beton dan mortar selama 28 hari.
5. Melakukan pengujian kuat tekan beton dan mortar
6. Melakukan analisis data sesuai dengan hasil pengujian kuat tekan beton dan mortar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1.  Hasil Pengujian Agregat Halus
Jenis Pengujian Hasil Pengujian Agregat Halus Aesesa Ndora Syarat Kadar Lumpur 2,35% 3,55% ≤ 5% Berat Jenis Jenuh Kering Permukaan 2,61 2,60 2,5 – 2.7 Penyerapan 2,67% 4.06% - Bobot Isi (padat) 1659,68 1629,03 1500 – 1800 Kadar Air 1,27% 0,4% - Zona Agregat 2 2 - Nilai Modulus Halus Butiran 2,55 2,69 1,5% - 3,8% Tabel 2.  Hasil Pemerisaan Agregat Kasar Jenis Pengujian Hasil Pengujian Agregat Kasar Aesesa Ndora Syarat Kadar Lumpur 0,22% 0,60% ≤ 1% Berat Jenis Jenuh Kering Permukaan 2,61 2.59 2,5 – 2.7 Penyerapan 1.30% 2,12% - Bobot Isi (padat) 1664,51 1637,09 1500 – 1800 (kg/m 3 ) Kadar Air 1,12% 0,44% - Zona Agregat 1 1 - Nilai Modulus Halus Butiran 7,75 7,62 6,0% - 8%
Jenis Pengujian Hasil Pengujian Agregat Kasar Aesesa Ndora Syarat Keausan Agregat 20,00% 27,14% ≤ 40%

## Tabel 3.  Rekapitulasi Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Kuat Tekan Rata – Rata Beton 28 Hari (MPa) Mutu Beton Jenis Sampel Gaya Tekan Rata – Rata (kN) Kuat Tekan Rata – Rata (MPa) 15 MPa Beton Agregat Takari 308,33 17,46 Beton Agregat Ndora Mix Desain Takari 194,40 11,01 Beton Agegat Ndora 266,40 15,08 Beton Agregat Asesesa Mix Desain Takari 391,2 13,02 Beton Agregat Aesesa 446,20 15,90 25 MPa Beton Agregat Takari 463,33 26,23 Beton Agregat Ndora Mix Desain Takari 347,40 19,67 Beton Agegat Ndora 391,20 22,15 Beton Agregat Asesesa Mix Desain Takari 446,20 22,15 Beton Agregat Aesesa 446,20 25,26
Nilai  perbandingan  kuat  tekan  beton  untuk  mutu  rencana  f’c  =  15  MPa  dan  f’c  =  25  MPa disajikan pada diagram berikut ini.
(b). Grafik Kuat Tekan Beton Mix Desain Sesuai Mutu 15 MPa
(c). Grafik Kuat Tekan Beton Mix Desain Takari Mutu 25 MPa
(d). Grafik Kuat Tekan Beton  Sesuai Mix Desain Mutu 25 MPa
Gambar 3.1 Perbandingan nilai kuat tekan beton untuk mutu f’c = 15 MPa dan f’c = 25 MPa
Perbandingan  nilai  kuat  tekan  untuk  mutu  rencana  15  MPa  dan  25  MPa  beton  agregat  Aesesa dan  beton  Ndora  terhadap  beton  agregat  Takari  mengalami  penurunan  sebesar  8,86,  3,70  dan 13,60,  15,57.  Sedangkan  perbandingan  nilai  kuat  tekan  beton  untuk  mutu  rencana  15  MPa  dan 25 MPa beton agregat Aesesa dan beton agregat Ndora Mix desain Takari mengalami penurunan sebesar 25,41, 15,57, dan 36,95, 25,02.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  mortar  pada  berbagai  umur  rencana  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.4 dibawah ini.
Tabel 4. Rekapitulasi hasil uji kuat tekan mortar Komposisi Campuran Kuat Tekan Rata – Rata Mortar (MPa) Umur 28 Hari Takari Aesesa Ndora 1 PC: 2 Psr 32,08 28,00 25,92 1 PC: 4 Psr 22,00 18,88 17,12 1 PC: 6 Psr 16,13 13,12 12,16 1 PC: 8 Psr 11,33 8,96 7,84 1 PC: 10 Psr 8,00 6,08 5,20
Diagram perbandingan nilai kuat tekan mortar untuk tiap komposisi campuran sesuai Tabel 3.4 diatas dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.
(a). Grafik Kuat Tekan Mortar Aesesa Terhadap Takari Variasi 1 : 2
(b). Grafik Kuat Tekan Mortar Aesesa Terhadap Takari Variasi 1 : 4
(c). Grafik Kuat Tekan Mortar Aesesa Terhadap Takari Variasi 1 : 6
(d). Grafik Kuat Tekan Mortar Aesesa Terhadap Takari Variasi 1 : 8
(e). Grafik Kuat Tekan Mortar Aesesa Terhadap Takari Variasi 1 : 10

## Gambar 3.2 Grafik Kuat Tekan Mortar Aesesa Terhadap Takari Pada Berbagai Variasi Campuran
Sesuai  dengan  grafik  hasil  pengujian  kuat  tekan  mortar  pada  gambar  3.2,  terlihat  bahwa  nilai kuat  tekan  mortar  yang  dihasilkan  menggunakan  aggregat  Ndora  dan  Aesesa  lebih  kecil dibandingkan  mortar  yang  menggunakan  agregat  Takari  pada  berbagai  variasi  campuran.  Nilai persentase  perbandingan  kuat  tekan  mortar  agregat  Aesesa  terhadap  mortar  agregat  Takari dengan variasi campuran 1 PCC : 2 Psr, 1 PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr, 1 PCC : 8 Psr, 1 PCC : 10 Psr mengalami penurunan sebesar 12,72, 14,18, 18,68, 20,94, 24,00.
Sedangkan persentase perbandingan kuat tekan mortar dengan menggunakan agregat Ndora FAS Ndora  terhadap  mortar  Takari  FAS  Takari  dengan  variasi  campuran  yang  sama  mengalami penurunan sebesar 19,20, 22,18, 24,36, 30,82, 35,00.

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  hasil  analisis  data  serta  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Nilai perbandingan kuat tekan beton Aesesa mix desain Takari dan Ndora mix desain Takari terhadap  beton  Takari  untuk  mutu  rencana  15  MPa  dan  25  MPa  mengalami  penurunan sebesar 25,41%, 15,57% dan 36,95%, 25,02%. Nilai perbandingan kuat tekan beton Aesesa
mix desain Aesesa dan  Ndora mix desain Ndora terhadap beton Takari untuk mutu rencana 15 MPa dan 25 MPa adalah 8,86%, 3,70 dan 13,60%, 15,57%.
2. Nilai  perbandingan  kuat  tekan  mortar  Aesesa  dan  Ndora  terhadap  mortar  agregat  Takari dengan variasi campuran 1 PCC : 2 Psr, 1 PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr, 1 PCC : 8 Psr, 1 PCC : 10  Psr  mengalami  penurunan  sebesar  12,72%,  14,18%,  18,68%,  20,94%,  24,00%  dan 19,20%, 22,18%, 24,36%, 30,82%, 35,00%.

## SARAN
1. Nilai dari hasil pengujian kuat tekan beton dan mortar memakai agregat Aesesa dan agregat Ndora tidak jauh berbeda dengan agregat Takari. Sehingga, masyarakat dapat menggunakan kedua agregat tersebut untuk digunakan dalam berbagai keperluan pembangunan.

## Daftar Pustaka
Badan  Standarisasi  Nasional.  1990.  SNI  –  03  –  1968  –  1990  (Metode  Pengujian  Tentang Analisis Saringan Agregat Halus Dan Kasar). BSN, Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional. 1990. SNI – 03 – 1969 – 1990 (Metode Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Kasar). BSN, Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional. 1990. SNI – 03 – 1970 – 1990 (Metode Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1990.  SNI  –  03  –  1971  –  1990  (Metode  Pengujian  Kadar  Air Agregat). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1990.  SNI  –  03  –  1974  –  1990  (Metode  Pengujian  Kuat  Tekan Beton). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1991.  SNI  –  03  –  2417  –  1991  (Metode  Pengujian  Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1991.  SNI  –  03  –  2493  –  1991  (Metode  Pembuatan  Dan Perawatan Benda Uji Beton Di Laboratorium). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1998.  SNI  –  03  –  4804  –  1998  (Metode  Bobot  Isi  Dan  Rongga Udara Dalam Agregat). BSN, Jakarta.
Badan  Standar  Nasional.2000.  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal). Jakarta: BSN (SNI 03-2834-2000, 2000)
Badan  Standarisasi  Nasional.  2002.  SNI  13  –  6669  –  2002  (Metode  Pengujian  Kadar  Lumpur Agregat). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2002.  SNI  13  –  6820  –  2002  (Bahan  Penyusun  Mortar).  BSN, Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional. 2002. SNI 13 – 6825 – 2002 (Metode Pengujian Kuat Tekan Dan Kelecakan Mortar). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2004.  SNI  15  –  7064  –  2004  (Semen  Portland  Komposit).  BSN, Jakarta.
Parimbaha,  M.  2018.  Kuat  Tekan  Beton  Normal  dan  Mortar  Menggunakan  Agregat  Umalulu. Jurnal Teknik Sipil, Vol.VII, No. 2, September 2018 (Hunggurami, Bunganaen, Parimbaha, & Tekan, 2018)
Sina,  D.  2011.  Pedoman  Pratikum  Beton,  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas  Nusa  Cendana, Kupang.